## ANALISIS POTENSI LEMPUNG OLAHAN DALAM MEREDUKSI LOGAM BERAT PADA LINDI DI SEKITAR TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) KOTA PEKANBARU

## Elvi Yenti
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Email: elviyenti10@gmail.com

## ABSTRACT
Natural clay is a porous material that has the ability to adsorb as well have exchangeable ions with ions from the outside.  In  this  study,  the  clay  used  comes  from  the  District  Tualang  -  Perawang  Siak  Riau  Province.  This  study aims to determined the extent effectiveness of potential clay that can be used to reduce heavy metals in the leachate generated by the landfill (TPA). Treated clay by physics and chemistry, refined clay is used to reduce heavy metals (Pb, Cd and Fe). Analysis of heavy metals used AAS (Atomic Absorption Spectrometry). This study showed a change in acidified clays in terms of adsorption. It was characterized by a change in specific surface area was initially 47.8 m 2 /g after activation increased to approximately 64.8 m 2 /g, which will greatly affect the magnitude of the absorption capacity of the adsorbent. The effectiveness of adsorption of the heavy metals analyzed stood at 66 to 78.8 % a high rate.
Keywords : clay, leachate, heavy metals , landfills (TPA).
1. PENDAHULUAN
Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
merupakan tempat di mana seluruh sampah hasil aktifitas  kebersihan  penduduk  kota  berakhir, mulai  dari  skala  rumah  tangga,  kantor  hingga industri  diangkut  untuk  kemudian  dibuang  di TPA  di  kota  Pekanbaru  yang  merupakan  jenis TPA  yang  menggunakan  sistem open-dumping . Pada sistem open-dumping , sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup ataupun pengelolaan lainnya. Akibatnya terjadinya pencemaran lingkungan udara, air dan tanah di areal tersebut dan areal sekitarnya.
Pencemaran  lingkungan  perairan  juga  dapat terjadi  akibat  masuknya  air  eksternal  ke  dalam tumpukan  sampah  yang  kemudian  membawa dan  atau  melarutkan  unsur-unsur  dan  senyawa berbahaya  (Indah,  Zulkifli  dan  Faizal,  2006). Timbulnya limbah cair sebagai akibat masuknya air  eksternal  ke  dalam  timbunan  sampah kemudian  yang  kemudian  membilas  dan melarutkan  materi  yang  ada  dalam  timbunan tersebut,  dikenal  dengan  istilah  lindi  atau leachate .
Lindi  dapat  menimbulkan  pencemaran apabila  tidak  diolah  terlebih  dahulu  sebelum  di buang  ke  lingkungan.  Lindi  ini  pada  umunya bersifat toksik karena mengandung mikroorganisme dalam jumlah tinggi,
mengandung  logam  berat  yang  berbahaya  jika terpapar  ke  lingkungan,  dan  lain-lain.  Selain itu tingkat  kemampuan  degradasi  air  lindi  di  alam rendah,  hal  ini  ditandai  dengan  rendahnya  nilai rasio BOD/COD (Trihadiningrum, 1995)
Untuk  itu  diperlukan  solusi  yang  cermat untuk  mengatasi  persoalan  ini.  Solusi  yang dibutuhkan  adalah  mengolah  limbah  dengan sains  dan  teknologi  tepat  guna,  sederhana  dan murah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang  melimpah  dan  murah.  Salah  satu  adalah dengan  melakukan  pengolahan  secara  kimia menggunakan bahan penyerap seperti magnesium  hidroksida,  natrium  hidoksida, tawas,  kapur,  lempung  dan  lain-lain  (Sunardi, Suparno  dan  Yuwono,  2011).  Diantara  bahan kimia  tersebut,  lempung  adalah  bahan  yang termurah  dan  mudah  diperoleh  serta  merupakan sumber  daya  alam  yang  dapat  ditemukan dipermukaan  tanah.  Selain  itu  lempung  alam juga merupakan sumber daya alam yang banyak terdapat di provinsi Riau, namun pemanfaatannya masih belum optimal.
Kemampuan  lempung  sebagai  adsorben karena  di  dalam  mineral  lempung  mengandung senyawa  alumunium  silikat  yang  memiliki struktur  kerangka  tiga  dimensi  terbentuk  oleh tetrahedral  AlO 4 5- dan  SiO 4 4- dengan  rongga  di dalamnya  terisi  ion-ion  logam  biasanya  logam
alkali tanah (Na, K, Mg, Ca dan Fe) dan molekul air  yang  dapat  bergerak  bebas.  Sifat-sifat  ini yang  menjadikan  mineral  lokal  lempung  dapat dimanfaatkan  sebagai  bahan  penyerap  logam berbahaya dalam limbah cair, penyaring molekul dan  sebagai  penukar  ion  (Sunardi,  Suparno  dan Yuwono, 2011).
Namun  demikian,  lempung  yang  dapat digunakan  sebagai  adsorben  yang  efisien, haruslah  diolah  terlebih  dahulu  melalui  proses pengaktifan  fisika  maupun  pengaktifan  kimia. Sifat  adsorben  akan  lebih  efektif  karena diharapkan  akan  adanya  pembentukan  kerangka struktur  molekuler  dari  penggabungan  molekul- molekul  tetrahedral  membentuk  celah  dan saluran  yang  teratur  sehingga  menyebabkan adanya  struktur  berpori.  Celah  dan  saluran dalam struktur yang terjadi memungkinkan suatu molekul  yang  mungkin  melewatinya  dapat terperangkap di dalamnya (Sunardi, Suparno dan Yuwono, 2011). Untuk itu, dibutuhkan penelitian  guna  mengetahui  sejauhmana  potensi lempung  olahan  ini  dapat  digunakan  secara ekfektif  untuk  mereduksi  logam  berat  dalam lindi.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN Alat
Alat-alat  yang  digunakan  dalam  penelitian
ini adalah:AAS (Atomic
Absorption Spectrophotometry), Oven, Tanur, Autoklav dan Kolom, botol sampel yang bersih,
peratan gelas, cawan, oven, desikator, kertas saring  Whatman  No.1,  AAS  (Spektrofotometer Serapan  Atom)  Flame  AA-6300  Shimadzu, Spektofotometer DR 2800, turbidimeter, autoklap, timbangan analitik, pipet ukur , tabung Durham, petridish, penangas air, magnetik stirer, alat  penyaring,  pompa  vakum,  pembakar bunsen,  pH  meter,  termometer  dan Chemical Glassware penunjang lainnya.

## Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan yang merupakan sampel  penelitian  dan  reagen  kimia  penunjang. Sampel penelitian adalah lindi yang diambil dari Tempat  Pembuangan  Akhir  di  kota  Pekanbaru,
dan  lempung  olahan.  Sementara  bahan/reagen kimia  penunjang  yaitu,  Asam  Nitrat,  Media Agar dan Laktosa Cair.

## Prosedur Kerja Persiapan Sampel Penelitian
Sampel Penelitian yang berupa lindi diambil dari  kolam  penampungan  lindi  di  Tempat pembuangan  Akhir  di  Muara  Fajar,  Kota Pekanbaru, menggunakan botol kaca bersih yang sudah disterilkan dalam oven. Sampel ini dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.

## Pengolahan Lempung
Lempung  alam  diambil  secara  acak  di lokasi,  dicuci,  dan  dikering-anginkan  selama beberapa  hari.  Lempung  ini  dihaluskan  dengan grinder  dan  diayak  dengan  ukuran  partikel  300- 500μm.  Serbuk  lempung  direndam  di  dalam  air suling  selama  5 jam  sambil  sesekali  diaduk  dan didiamkan  satu  malam.  Cairan  bagian  atasnya dipisahkan  dan  suspensi  bagian  bawah  disaring dan  dikeringkan  pada  suhu  kamar  selama beberapa  hari.  Lempung  dibersihkan  dan dihaluskan,  kemudian  direndam  dangan  asam sulfat  10%  selama  10  jam.  Selanjutnya  dicuci dengan  akuades  sampai  bebas  asam  dan dikeringkan.

## Adsorbsi Logam Berat oleh Lempung
Proses  penyerapan  dilakukan  dengan  2  cara yaitu  dengan  proses stirring dan  tanpa  proses stirring. 0,5 gram lempung yang telah dikalsinasi pada  suhu  500 0 C  dimasukkan  kedalam  250  ml larutan lindi dan diaduk dengan magnetic-stirrer selama 1 jam. Setelah itu dilakukan penyaringan.  Filtrat  ditampung  dan  dianalisa dengan AAS.
Untuk  proses  tanpa  stirring  dilakukan dengan  cara  yang  sama,  tanpa  pengadukan,  dan dengan menggunakan kolom.

## Analisis Logam Berat pada Sampel Air
Logam  berat  yang  dianalisis  adalah  Pb,  Cd dan  Fe  untuk  sampel  air  lindi  berdasar  pada APHA/AWWA/WEF Standard  Methods,  20th Edition,  2001 ,  dimana  ekstraksi  logam  berat dilakukan  dengan  metode  pemekatan  sampel
dengan asam nitrat pekat (HNO 3 ). Lima belas ml HNO 3 ditambahkan  ke  250  ml  sampel  air kemudian  dipanaskan  hingga  25  ml.  Lalu, larutan  dipindahkan  50  ml  labu  ukur  kemudian diencerkan  dengan  aquadest  hingga  mencapai tanda  50  ml.  Besarnya  konsentrasi  logam  berat dianalisis dengan menggunakan Atomic Absorption  Spectrometer  (AAS), tipe flame .
Prosedur ini dilakukan dengan sistem duplo.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian terhadap kandungan logam Timbal, Cadmium dan Besi yang terdapat dalam cairan  sampel  lindi  yang  diambil  dari  kolam penampungan lindi di TPA di Muara Fajar kota Pekanbaru,  memberikan  hasil  sebagaimana terlihat pada Tabel. 1.
Tabel 1. Konsentrasi Logam Timbal, Cadmium dan
Besi dalam Lindi Jenis Logam Konsentrasi (mg/L) Timbal (Pb) 0,054 – 0,228 Cadmium (Cd) 0,003 – 0,045 Besi (Fe) 4,06 – 4,86
Lindi  yang  dianalisis  adalah  Lindi  dari kolam  ke  4,  setelah  melewati  proses  biofolter dalam  tiap  kolam  Lindi  seperti  terlihat  pada Gambar  1.  Lindi  dalam  kolam  ke  4  langsung dibuang  ke  dalam  saluran  yang  berakhir  di sungai di belakang TPA.
Gambar 1 . Kolam Penampungan Lindi di TPA

## Muara Fajar Pekanbaru
Lempung  sebagai  adsorben  di  ambil  dari daerah Kecamatan Tualang-Perawang
Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau.  Lempung  ini bertekstur  halus  dan  berwarna  coklat-  keabu- abuan seperti terlihat pada gambar 2.
(a)
(b)
Gambar 2. Lempung Tualang-Perawang (a) sebelum diolah (b) setelah diolah
Lempung  dikeringkan,  diayak,  diasamkan dan di kalsinasi pada suhu 500 o C selama 8 jam, untuk kemudian siap digunakan sebagai adsorben.
Lempung  setelah  aktivasi  pengasaman memiliki  luas  permukaan  spesifik  yang  lebih tinggi dibanding sebelumnya. Lempung sebelum aktivasi hanya memiliki luas permukaan spesifik sekitar  47,8  m 2 /g  sedangkan  setelah  aktivasi meningkat menjadi sekitar 64,8m 2 /g.
Proses  adsorbsi  logam  berat  dan  microba patogen  oleh  lempung  yang  telah  diolah dilakukan  dengan  cara stirring dan non-stirring selama  satu  jam  untuk  melihat  efektifitas perbedaan  perlakuan.  Konsentrasi  logam  berat dalam  Lindi  yang  diadsorbsi  oleh  lempung dengan  pH  5  menunjukkan  efektifitas  adsorbsi seperti pada Tabel 2.
Tabel 2. Efektifitas Adsorbsi logam Pb, Cd dan Fe
dalam lindi Perlakuan Efektifitas Adsorbsi Pb Cd Fe Stirring 78,8% 67,6% 72,2% Non Stirring 74,2% 66,5% 71,4%
Hasil  diatas  menunjukkan  bahwa  proses stirring  tidak  menunjukkan  perbedaan  yang signifikan  dalam  hal  efektifitas  adsorbsi  logam oleh lempung.
Pengolahan  lempung  alam  di  Pekanbaru memiliki potensi positif untuk terus dikembangkan.  Dalam  penelitian  ini,  lempung asal  Kecamatan  Tualang-Perawang  Kabupaten Siak  Provinsi  Riau  menunjukkan  potensinya dalam  pengolahan limbah.  Pengolahan lempung diawali  dengan  mengering-anginkannya  selama
beberapa  hari  guna  menghilangkan  zat-zat volatil  yang  terkandung  didalamnya,  tanpa merusak  struktur  dasar  lempung.  Kemudian lempung  dihaluskan  dengan  grinder  dan  diayak dengan  ukuran  partikel  300-500  μm,  guna mengurangi  konsentrasi  pasir  atau  komponen lain  yang  tercampur  dalam  lempung  secara fisika.  Perendaman  serbuk  halus  lempung  di dalam air suling dimaksudkan untuk melarutkan zat  non-lempung  dan  disaring  agar  terpisah. Lempung  yang  telah  dibersihkan  secara  fisika, selalu  dikeringkan  pada  suhu  kamar  untuk menjaga  struktur  lempung.  Pengasaman  dengan asam  sulfat  dilakukan  guna  meningkatkan kemampuan adsorbsi lempung. Kalsinasi gelpori dengan  membebaskan  pengotor  lain.  Proses penyerapan dilakukan dengan stirring dan tanpa proses stirring dilakukan  untuk  mengetahui sejauhmana  efektifitas  kontak  lempung  melalui pengadukan mempengaruhi penyerapan. Namun hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kedua proses  tidak  menunjukkan  perbedaan  hasil reduksi  yang  signifikan.  Padahal  proses stirring dalam  implementasinya  untuk  pengelolaan  lindi membutuhkan peralatan dan biaya lebih dibanding  tanpa stirring .  Karenanya  hasil penelitian  ini  tidak  merekomendasikan  proses stirring mengingat  kesulitan  pengelolaannya  di lapangan.  Namun  demikian,  hal  ini  tidak menutup  kemungkinan  dilakukannya  penelitian lanjutan  untuk  proses  kontak  lindi  dengan lempung melebihi waktu 1 jam.
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa  terjadi  perubahan  pada  lempung  yang diasamkan  dalam  hal  adsorbsi.  Hal  ini  ditandai dengan terjadinya perubahan luasnya permukaan spesifik  yang  awalnya  47,8  m 2 /g  sedangkan setelah  aktivasi  meningkat  menjadi  sekitar 64,8m 2 /g, dimana ini akan sangat mempengaruhi besarnya  kapasitas  penyerapan  dari  adsorben. Luas  permukaan  spesifik  merupakan  parameter yang  menggambarkan  kapasitas  adsorpsi  suatu adsorben.
Hasil  analisis  Logam  Pb,  Cd  dan  Fe menunjukkan  bawa  konsentrasi  logam  berat dalam  lindi  yang  langsung  dibuang  ke  perairan akan  dapat  membahayakan.  Konsentrasi  logam yang  diperbolehkan  sesuai  baku  mutu  air  kelas
IV berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun  2001  untuk  Pb  adalah  1  mg/L,  Cd  0,01 mg/L dan Fe 0,00 mg/L.
Secara  kuantitas,  konsentrasi  logam  Fe  dan Pb  dalam  lindi  kolam  4 TPA  Muara  Fajar tidak melebihi  baku  mutu  air  kelas  IV.  Hanya  logam Cadmium  yang  melebihi  standar  baku  mutu. Namun  demikian,  konsentrasi  Pb  jauh  melebihi baku  mutu  air  kelas  III  yaitu  0,3  mg/L, sedangkan  konsentrasi  Fe  melebihi  baku  mutu air kelas I yaitu 0,3 mg/L.
Bila  dilihat  standar  baku  mutu  klasifikasi mutu air sebagaimana yang ditetapkan pemerintah (PP Nomor 82 Tahun 2001 Pasal 8) menjadi 4 (empat) kelas yaitu:
 Kelas  satu,  air  yang  peruntukannya  dapat digunakan  untuk  air  baku  air  minum,  dan atau peruntukan lain yang memper- syaratkan  mutu  air  yang  sama  dengan kegunaan tersebut;
 Kelas  dua,  air  yang  peruntukannya  dapat digunakan  untuk  prasarana/sarana  rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan,  air  untuk  mengairi  pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan  mutu  air  yang  sama dengan kegunaan tersebut;
 Kelas  tiga,  air  yang  peruntukannya  dapat digunakan  untuk  pembudidayaan  ikan  air tawar,  peternakan,  air  untuk  mengairi pertanaman,  dan  atau  peruntukan  lain  yang mempersyaratkan  mutu  air  yang  sama dengan kegunaan tersebut;
 Kelas  empat,  air  yang  peruntukannya  dapat digunakan  untuk  mengairi  pertanaman  dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu  air  yang  sama  dengan  kegunaan tersebut  maka  air  tersebut  tidak  dapat digunakan  secara  leluasa  karena  dapat membahayakan  semisal  digunakan  untuk peternakan,  untuk  pembudidayaan,  apalagi untuk keperluan rumah tangga.
Ketiga  jenis  logam  ini  dipilih  untuk dianalisis  mengingat  untuk  daerah  perkotaan, logam-logam  ini  biasanya  memiliki  konsentrasi yang  relatif  cukup  tinggi.  Padahal,  keberadaan logam  ini  sangat  membahayakan  kesehatan manusia.  Logam  yang  berbahaya  ini  tentu  saja
harus diwaspadai dan dilakukan upaya penanggulangannya.  Logam  dengan  konsentrasi mendekati  ambang  bahaya  ini  akan  terus menerus  kontak  dengan  lingkungan  dan  lama kelamaan  akan  menumpuk,  sehingga  yang awalnya  tidak  berdampak,  pada  akhirnya  dapat sangat membahayakan.
Efektifitas  adsorbsi  terhadap  logam  berat yang dianalisa juga berada pada angka 66-78,8% juga  merupakan  angka  yang  cukup  tinggi. Meskipun konsentrasi Pb dan Fe tidak melewati ambang  baku  mutu  IV,  namun  bagaimanapun reduksi  logam  berat  tetap  sangat  diperlukan untuk  meminimalisasi  paparan  limbah  terhadap lingkungan  mengingat  bahaya  yang  dapat ditimbulkannya.
Penelitian tentang pengelolaan lempung asli provinsi  Riau  dengan  cara  yang  relatif  lebih mudah  namun  memberikan  kontribusi  yang cukup  baik  ini  diharapkan  dapat  menjadi sumbangan  bagi  upaya  pengelolaan  limbah dimasa  yang  akan  datang.  Meskipun  demikian, penelitian ini masih perlu disempurnakan terkait dengan  opltimalisasi  konsentrasi  dan  waktu pengasaman,  serta  waktu  dan  jumlah  kontak lindi dengan lempung yang telah diolah.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi perubahan pada lempung yang diasamkan dalam hal  adsorbsi.  Hal  ini  ditandai  dengan  terjadinya perubahan  luas  permukaan  spesifik  yang awalnya  47,8  m 2 /g  setelah  aktivasi  meningkat menjadi  sekitar  64,8  m 2 /g,  dimana  ini  akan sangat mempengaruhi besarnya kapasitas penyerapan dari adsorben.
Efektifitas  adsorbsi  terhadap  logam  berat yang dianalisa berada pada angka 66-78,8%

## DAFTAR PUSTAKA
Anirudhan, T.S.  dan  Radhakrishnan,  P.G.  2008.
Thermodynamics And Kinetics Of Adsorption  Of  Cu(II)  From  Aqueous
Solutions  Onto  A  New  Cation  Exchanger Derived  From  Tamarind  Fruit  Shell ,  J.
Chem. Thermodynamics, 40, Pp.702-709.
Bahri,  S.,  Muhdarina  dan  Fitrah,  A.  2010.
Lempung  Alam  Termodifikasi  Sebagai
Adsorben Larutan Organik: Kesetimbangan Adsorbsi Lempung Terhadap  Ion  Cu +2 . Jurnal  Sains  Dan Teknologi, Vol 9(1), Hal 9-13 Bowles, J. E. 1991. Mekanika Tanah ( Sifat Sifat Fisis Dan Geoteknis Tanah), Edisi 2. Darmono.  2001. Lingkungan  Hidup  dan Pencemaran: Hubungannya dengan Toksikologi  Senyawa  Logam .  Universitas Indonesia Press, Jakarta.
Das,  B.  M.  1988. Mekanika  Tanah  (Prinsip
Prinsip Rekayasa Geoteknis), Jilid Pertama. Jakarta: Erlangga. Effendi,  H.  2003. Telaah  Kualitas  Air  Bagi Pengelolaan Sumber Daya Dan Lingkungan  Perairan .  Cetakan  Kelima.
Yogjakarta: Kanisius.
El-Fadel  M.  1999. Leachate  Recirculation Effects On Settlement And Biodegradation Rates  In  MSW  Landfills .  Environmental Technology 20:121-133
Fadel, E. M., A. N. Findikakis, dan O. J. Leckie.
1997. Environmental Impacts Of Solid
Waste Landfilling . Journal Environments Mgmt. 50:1-25
Garnasih, I. 2009. Tesis. Program Studi Biologi.
Institut Teknologi Bandung.Bandung Grim,  Ralph  E.  1962. Applied  Clay-minerologi . New  York:  Mc  Graw  Hillbook  Company Inc.
Grim RE.  1968 . Clay Mineralogy .  New  York:
Mcgraw-Hill Book Company
Indah,  Zulkifli,  H.,  Dan  Faizal.  2006.  Pengaruh Lindi Tempat Pembuangan Akhir Sampah Baru  Putih  Kabupaten  Oku  Terhadap Kualitas  Air  Di  Sekitar  TPA. Jurnal Pengelolaan  Lingkungan  Dan  SD A,
Volume 4 (2) Hal 37-46.
Ricki  M. Mulia, 2005.  Kesehatan  Lingkungan,
Penerbit Graha Ilmu
Nelson,  S.  A.  200..  “Clay  Minerals”.  Tulane University.
Nurahmi,  E.  2001. Uji  Stabilitas  Struktur Bentonit Terhadap Perlakuan Asam Sulfat Dan  Pemanasan. Skripsi.  Yogyakarta:
FMIPA UGM, Hal. 1 – 2.
Nemerow,  L.  Nelson  Dan  A.  Dasgupta.  1991.
Industrial And Hazardous
Wastetreatment. Van  Nostrand-Reinhold, New York.
Pohland,  Frederick  G.  dan  Stephen  R.  Harper. 1985. Critical  Review  And  Summary  Of Leachate  And  Gas  Production  From Landfills .  U.S.  Environmental  Protection
Agency, Ohio
Santika,  S.  S.  1984. Metode  Penelitian  Air . Usaha Nasional. Surabaya.
Suarya,  P.  2008. Adsorpsi  Pengotor  Minyak
Daun Cengkeh Oleh Lempung Teraktivasi Asam . Jurnal Kimia 2 (1), Hal 19-24 Sudarwin,  2008. Analisis  Spasial  Pencemaran
Logam Berat (Pb Dan Cd) Pada Sedimen Aliran  Sungai  Dari  Tempat  Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang Semarang .  Tesis  Program  Pasca  Sarjana Universitas Diponegoro,Semarang
Sugiharto.  1987. Dasar-Dasar  Pengelolaan  Air
Limbah . Universitas Indonesia. Jakarta
Sunardi,  Suparno  Dan  Yuwono,  W.  2011. Adsorpsi  Limbah  Uranium  Menggunakan Lempung  Nanggulan.  Prosiding  Seminar Penelitian  Dan  Pengelolaan  Perangkat Nuklir  Pusat  Teknologi  Akselerator  Dan Proses  Bahan  Yogyakarta ,.  ISSN  1410  – 8178 Buku II Hal 111
Trihadiningrum, Y. (1995). Mikrobiologi Lingkungan .  Buku  Ajar  Jurusan  Teknik Lingkungan FTSP-ITS: Surabaya
Vogel.  1994. Buku  Ajar  Vogel  Kimia  Analisa Kuantitatif  Anorganik .  Edisi  Keempat. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, EGC.
___________.2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
Tentang  Pengelolaan  Kualitas  Air  Dan
Pengendalian  Pencemaran  Air  Presiden Republik Indonesia.